## ARTIKEL RISET
URL artikel: h$p://e-jurnal.1g.umi.ac.id/index.php/Sinnunmaxillofacial
Pengaruh Perendaman Daun Sirih Merah ( Piper crocatum ) Terhadap Kekerasan Resin Komposit Nanofiller
Andy Fairuz Zuraida Eva 1 , Masriadi 2 , (K) Fadil Abdillah Arifin 3 , Sarahfin Aslan 4 , Chusnul Chotimah 5 , Mohammad Dharma Utama 6 , Isma Pebrianti 7 1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia Email Penulis Korespondensi ( K ): fadilabdillaharifin@umi.ac.id andyfzeva@gmail.com 1 , arimasriadi@gmail.com 2 , fadilabdillaharifin@umi.ac.id 3 , sarahasrun@gmail.com 4 , chusnulshotimah70@gmail.com 5 , andiismafebrianty@gmail.com 7 (08123036161)

## ABSTRAK
Pendahuluan: Dalam  kedokteran  gigi,  istilah  resin  komposit  mengacu  pada  sistem  polimer  di  jaringan  keras seperti email dan dentin. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perendaman daun sirih merah(piper crocatum) terhadap kekerasan resin komposit nanofiller. Bahan dan Metode : Jenis penelitian menggunakan metode True Eksperimental  Laboratorium dengan  bentuk the  one  group  pretest  posttest .  Jumlah  sampel  18  resin  komposit nanofiller dengan  metode  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling .  Sampel  resin  komposit nanofiller yang  dilakukan light  cure. Hasil :  Hasil paired  sample  t-test menunjukan  bahwa  terdapat  pengaruh perendaman  daun  sirih  merah    (p  0,002  <  0,05)  dan  aquadest  steril    (p  0,026  <  0,05)  terhadap  kekerasan permukaan  resin  komposit nanofiller. Perendaman  daun    Sirih  Merah  ( Piper  Crocatum )  menyebabkan terjadinya  penurunan    kekerasan  resin  komposit nanofiller. Pada  Perendaman  aquadest  steril  terjadi penurunan  kekerasan resin komposit nanofiller. Kesimpulan : Ada pengaruh perendaman daun sirih merah ( piper crocatum ) terhadap kekerasan permukaan resin komposit nanofiller.
Kata Kunci: Komposit nanofiller ; kekerasan resin komposit; daun sirih merah; aquades steril
Sinnun Maxillofacial Journal. Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29

## PUBLISHED BY:
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia Address:
Jl. Padjonga Dg. Ngalle. 27 Pab’batong (Kampus I UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : sinnunmaxillofacial.fkgumi@gmail.com
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646

## ABSTRACT
Introduction: In dentistry, the term composite resin refers to polymer systems in hard tissues such as enamel  and  dentin. Objectives: To  determine  the  effect  of  soaking  red  betel  leaves  against  the hardness  of  nanofiller  composite  resins. Materials  and  Methods: The  research  applied  True Experimental  Laboratory  method  with  one  group  pretest  posttest.  The  18  samples  of  nanofiller composite resin were obtained through purposive sampling. The samples were light cured then soaked in  red  betel  leaf  solution  for  28  minutes.  Then,  the  hardness  measurements  were  performed  using Vicker Hardness Tester . Results : The results of paired sample t-test indicated the effect of soaking red betel leaf (p 0.002 <0.05) and sterile aquadest (p 0.026 <0.05) on the surface hardness of nanofiller composite resin. The Red Betel leaf(Piper Crocatum)  immersion caused a decrease in the hardness of the nanofiller composite resin. In sterile aquadest immersion, there was a decrease in the hardness of the  nanofiller  composite  resin. Conclusions :  The  effect  of  soaking  red  betel  leaves  on  the  surface hardness of nanofiller composite resin was obtained.
Keywords: Nanofiller composite; Composite Surface Hardness; red betel leaves; sterile aquadest.

## PENDAHULUAN
Dalam kedokteran gigi, istilah resin komposit mengacu pada sistem  polimer  di jaringan keras seperti  email dan dentin. Dimana komposit juga biasa digunakan untuk memperbaiki  kontur gigi dan estetik.  Penelitian  Ronald.,  2012 restorative  dental  materials . Perkembangan  komposit  sebagai bahan restorasi gigi dimulai ketika diperkenalkan oleh Bowen pada 1960an. Awalnya komposit  terdiri atas dua komponen dan menggunakan polimerisasi kimiawi untuk tumpatan  gigi anterior. Sejak saat itu  komposit    berkembang  pesat  terutama  untuk  meningkatkan  performa  klinisnya,  Penelitian Wadudah et al., 2013 Resin komposit silorane sebagai bahan tumpatan gigi posterior. Resin komposit  adalah  campuran  dua  atau  lebih  bahan  yang  berbeda  dengan  sifat-sifat  yang  unggul  atau lebih  baik  dari  masing-masing  bahan  itu  sendiri,  Penelitian  Aulia  et  al.,  2017  Perbedaan  perubahan warna resin komposit Nanofiller pada perendaman air rebusan daun sirih merah (piper crocatum) dan obat kumur non alkohol. Resin komposit ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu matriks polimer organik, partikel filler inorganik , coupling agent , dan sistem inisiator-akselerator, Penelitian putriyanti et  al.,  2012  Pengaruh  saliva  buatan  terhadap  diametral  tensile  strength  micro  fine  hybrid  resin composite yang direndam dalam minuman isotonic. Saat ini telah dikembangkan resin komposit jenis terbaru yaitu resin komposit nanofiller yang memiliki partikel bahan pengisi (filler) berukuran nano. Partikel filler berukuran  nano  menyebabkan  distribusi  partikel  lebih  merata,  sehingga  kandungan partikel  bahan  pengisi  meningkat  yang  diikuti  dengan  berkurangnya  penyusutan  polimerisasi  dan meningkatnya sifat mekanis bahan. Sifat ini sangat penting untuk bahan restorasi yang digunakan pada daerah dengan stres fungsional yang tinggi seperti regio posterior. Penelitian Andari; et al.,Tahun 2014 Efek larutan kopi Robusta pada kekuatan kompresi resin komposit nanofiller.  Komponen filler pada
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
resin komposit nanofiller Berisi kombinasi yang unik antara nanopartikel individual dan nanocluster . Nanopartikel  adalah  partikel  yang  terpisah  dan  tidak  berkelompok  yang  berukuran  20  nanometer. Nanocluster terdiri  dari  partikel-partikel  dengan  ukuran  nano  yang  dengan  mudah  berikatan membentuk  kelompok  partikel.  Kelompok  partikel  ini  bertindak  sebagai  unit  tunggal  yang memungkinkan filler loading dan kekuatan yang tinggi pada komposit ini, Penelitian Basri et al., 2017 Kekerasan  Permukaan  resin  komposit  nanofiller  setelah  perendaman  alam  air  sungai  dan  air  pdam . Nanofiller memiliki kekurangan yaitu penyerapan saliva yang tinggi (8.04 ±0.77 µg/cm 3 ) bahkan lebih tinggi dari resin komposit hybrid (6.87 ± 0.31 µg/cm 3 ) Penyerapan cairan dalam rongga mulut dapat mempengaruhi stabilitas warna dan daya tahan pakai resin komposit. Resin komposit ini mengalami perubahan  warna  yang  dikaitkan  dengan  tingkat  penyerapan  air  dan  hidrofilitas  matriks  resin. [6] Perubahan  warna  pada  resin  komposit  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Perubahan  warna  yang  diakibatkan  faktor  eksternal  disebabkan  oleh  cairan  atau  zat pembawa  warna  disekitar  lingkungan  restorasi  resin  komposit,  Penelitian  Basri;  et  al.,  Tahun  2017 Kekasaran  permukaan    Resin  komposit  nanofiller  Setelah  Perendaman  Alam  Air  Sungai  Dan  Air PDAM

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas  Muslim  Indonesia  dan laboratorium balai latihan kerja Makassar dan waktu penelitian pada bulan oktober 2018, Objek pada penelitian ini adalah kekerasan permukaan resin komposit nanofiller Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah purposive  sampling .  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  18  yang  dibagi  menjadi  2 kelompok yaitu kelompok perendaman daun sirih merah  dan perendaman aquadest steril.
Teknik Pengumpulan data yang dilakukan di laboratorium balai besar kesehatan makassar, dan analisis data yang digunakan  menggunakan uji paired t test, penyajian data yang di gunakan data yang disajikan  dalam  bentuk  tabel  berdasarkan  hasil  uji  yang  telah  dilakukan,  dan  alat  dan  bahan  yang digunakan: micro hardnes tester, sedotan, light cure, gelas ukur, gunting, glass plate, cement stopper, plastis  instrument  ,  alat  tulis-  menulis,  pinset,  kompor,  panci,  saringan,  penggariss,  light  curing  unit serta  stopwatch,  Resin  komposit nanofiller ,rebusan  daun  sirih  merah,  aquadest  steril,  handscoen, masker, kecamata pelindung.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  kali  pengambilan  data  yaitu  sebelum  dan  setelah perendaman  ( The  one  group  pratest  post  test  design  and  control  group  design ),  untuk  melihat pengaruh  perendaman  daun  sirih  merah  ( Piper  crocatum )  terhadap  kekerasan  resin  komposit nanofiller .  Penelitian  ini    berjumlah  18  sampel  yang  diteliti  dengan  menggunakan  sebanyak  2 kelompok  sampel  dengan  perendaman  yang  berbeda.    Adapun    9  sampel  direndam  direbusan  daun sirih merah dan 9 sampel direndam Aquadest steril masing  masing- masing sampel direndam selama 28  menit.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah porpusive  sampling dimana  teknik
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
pengambilan  sampel  ini  ditentukan  oleh  peneliti  berdasarkan  atas  terpenuhinya  kriteria  inklusi sehingga dimana pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti.
Pengukuran  kekerasan  pada  resin  komposit nanofiller menggunakan  alat Vickers  hardness tester ,  dengan  cara  menekan  alat Vicker  hadrness  tester sehingga  sampel  resin  komposit  tersebut muncul dalam gambar atau pada layar  berbentuk belah ketupat. Seluruh hasil pengukuran dicatat lalu dilakukan  pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  SPSS  Versi  21. Dengan  Uji Paired  sample  t- test. Hasil peneliti di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1 Rata-rata kekerasan resin komposit nanofiller pada larutan daun sirih merah ( piper crocatum )  di Laboratorium Balai Latihan Kerja  Makassar
Tabel 5.2 Rata-rata kekerasan resin komposit nanofiller pada larutan daun sirih merah ( piper crocatum )  di Laboratorium Balai Latihan Kerja  Makassar
Perendaman daun sirih merah Sebelum perendaman Setelah perendaman DS1 64,49 63,21 DS2 76,82 74,11 DS3 83,42 65,79 DS4 85,38 44,68 DS5 104,6 77,97 DS6 95,38 78,55 DS7 104,6 84,05 DS8 88,07 70,50 DS9 104,6 84,05 Mean 89,70 71,43 Perendaman Aquadest steril Sebelum perendaman Setelah perendaman AQ1 93,86 44,19 AQ2 99,40 85,35 AQ3 84,05 69,50 AQ4 107,3 100,02 AQ5 74,62 82,77 AQ6 96,96 65,01 AQ7 75,17 74,64
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
Tabel 5.3 Pengaruh
rebusan daun sirih merah
( piper crocatum )   terhadap penurunan kekerasan resin komposit nanofiller di Laboratorium Balai Latihan Kerja Makassar

## PEMBAHASAN
Telah  dilakukan  penelitian  oleh  peneliti  dengan  menggunakan  metode True  eksperimental laboratorium untuk melihat adanya pengaruh perendaman rebusan daun sirih merah ( Piper crocatum ) terhadap  kekerasan  resin  komposit nanofiller di  Laboratorium  Balai  Latihan  Kerja  Makassar  Tahun 2018. Jumlah sampel 18 sampel dibagi menjadi 2 kelompok dan masing masing kelompok memiliki 2 kali percobaan yaitu pretest dan posttest. Pada tabel menujukkan rata rata sebelum perendaman larutan daun  sirih  merah  (Piper  crocatum)  lebih  tinggi    tingkat  kekerasan  lebih  tinggi  di  banding  setelah dilakukan  perendaman  yang  menunjukkan  bahwa  daun  sirih  merah    dapat  meyebabkan  penurunan kekerasan resin komposit nanofiller.
Daun sirih merupakan tanaman yang telah banyak digunakan diIndonesia, dimana daun sirih merah  ( Piper  Crocatum )    dimana  daun  sirih  merah  tersebut  banyak  digunakan  dimasyarakat  sejak lama telah menggunakan daun sirih merah  sebagai obat sakit gigi, obat sariawan serta menghilangkan bau  mulut,  sebagai  obat  kumur    dan  juga  mempunyai  sifat  sebagai  antioksidan  dan  antiseptic berdasarkan  bentuk  daun,  rasa  dan  aromanya  serta  ada  beberapa  macam  daun  sirih  yaitu  daun  sirih merah ( Piper Crocatum ) daun sirih hijau. [40]
Daun  sirih  merah  ( Piper  Crocatum) memiliki  kandungan  fenol  yang  dapat  menurunkan kekerasan  resin  komposit nanofiller pada  penelitian  ini,  Perendaman  pada  daun  sirih  merah  ( Piper crocatum )  Terjadinya penurunan kekerasan resin komposit nanofiller diakibatkan karena daun sirih merah mengandung polifenol.
Bahan bonding memiliki sifat yang lebih hidrofilik dibandingkan dengan resin komposit. Hal ini  menyebabkan  bahan  bonding  memiliki  sifat  penyerap  air  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan resin  komposit.  Penyerapan  air  akan  menyebabkan  terjadinya  plasticization  yang  mengakibatkan
AQ8 69,52 62,78 AQ9 118,32 76,83 Mean 91,02 73,45 Larutan Perubahan Mean Std. Deviasi P(value)* Daun sirih merah 18,27±11,81 0,002 Aquadest steril 17,56±19,38 0,026
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
lemahnya kekuatan mekanik dari bahan bonding. Kelarutan dari resin komposit mencerminkan jumlah dari monomer yang tidak bereaksi (monomer sisa) yang terlepas ke dalam air. [40]
Gugus hidroksil  fenol akan mengalami pelepasan dan berikatan dengan ikatan siloksan yang mengakibatkan terputusnya ikatan siloksan Si-O-Si menjadi Si-OH, namun degradasi berjalan sangat lambat  sehingga  penurunan  kekerasan  berjalan  sangat  lambat  dan  membutuhkan  waktu  lama  untuk mengalami penurunan kekerasan. [41]
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani yang menyebutkan bahwa resin komposit yang  direndam  dalam  aquadest  steril    memiliki  perbedaan  kekerasan  permukaan  yang  lebih  kecil  di bandingkan dengan resin komposit yang di rendam dengan daun sirih merah (Piper Crocatum) hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pH derajat keasaman air rebusan daun sirih merah yang berkisar 6 dan Aquadest steril berkisar 7. Selain itu adanya juga kandungan fenol pada air rebusan daun sirih merah juga dapat menurunkan kekerasan resin komposit nanofiller
Resin  komposit nanofiller merupakan  bahan  restorasi  universal  yang  diaktivasi  oleh visible- light yang  dirancang  untuk  keperluan  restorasi  gigi  anterior  maupun  posterior.  Resin  komposit nanofiller memiliki  sifat  fisik  yang  baik  terutama  dalam  hasil  pemolesan  maupun  kekuatan.  Resin komposit nanofiller bahan  restorasi  yang  memiliki filler berukuran  sangat  kecil,  sehingga  dapat memperbaiki sifat fisik dan tahan abrasi
Polimer  pada  resin  komposit  mengandung  ikatan  yang  tidak  stabil  ,  sehingga  dapat  dengan mudah terdegrasi oleh asam atau pH rendah . Asam menyebabkan terjadinya degradasi polimer dan komponen filler yang dapat yang dapat mempengaruhi kekasaran permukaan resin komposit. [42]
Resin  komposit  yang  terpapar  oleh  larutan  asam  akan  berpengaruh  pada  kekasaran permukaannya. Hal ini terjadi karena degradasi pada komponen filler yang disebabkan oleh partikel asam  yang  akan  berakibat  pada  penurunan  sifat  fisik  dan  kekuatan  dari  resin  komposit nanofiller . Resin  komposit  yang  terpapar  oleh  larutan  asam  akan  menyebabkan  terjadinya  kekasaran  pada permukaannya. Hal ini terjadi karena degradasi pada komponen filler yang disebabkan oleh partikel asam yang akan berakibat pada penurunan sifat fisis dan kekuatan dari resin komposit nanofiller. [42]
Berdasarkan Penelitian perendaman daun sirih merah ( Piper Crocatum ) terhadap kekerasan resin  komposit nanofiller disimpulkan  bahwa  daun  sirih  merah  dapat  menurunkan  kekerasan  resin komposit nanofiller hal ini ditunjukkan dengan nilai rata rata (mean) sebelum dilakukan perendaman yaitu  mean  89,70  kg/mm 2 kemudian  terjadi  penurunan  dengan  nilai  kekerasan  setelah  perendaman dengan nilai mean 71,43 kg/mm 2 , karena daun sirih merah ( Piper Crocatum ) memiliki ph asam dan kandungan fenol yang dapat menurunkan kekerasan resin komposit nanofiller.
Asam  memiliki  banyak  ion  H+  yang  berdifusi  ke  dalam  resin  komposit  dan  mengikat  ion negatif  yang  terdapat  dalam  matriks  sehingga  resin  komposit  tersebut  menjadi  rusak  dan  akan
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
terbentuk  monomer  sisa  metilmetakrilat.  Hal  tersebut  mengakibatkan  ikatan  kimia  tidak  stabil sehingga matriks larut dan terurai.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  juni,  2017  dimana  daun  sirih merah  mengandung  polifenol  yang  dapat  menurunkan  kekerasan  resin  komposit nanofiller .  Polimer pada resin komposit mengandung ikatan yang tidak stabil , sehingga dapat dengan mudah terdegrasi oleh  asam  atau  pH  rendah.  Asam  menyebabkan  terjadinya  degradasi  polimer  dan  komponen filler yang dapat yang dapat mempengaruhi kekasaran permukaan resin komposit. [42]

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pada  Perendaman  daun    Sirih  Merah  ( Piper  Crocatum )  terjadi  penurunan    kekerasan  resin komposit nanofiller, nilai 89,70 kg/mm 2 dan setelah perendaman di dapatkan nilai 71,43 kg/mm 2. Pada Perendaman  aquadest  steril  terjadi  penurunan    kekerasan  resin  komposit nanofiller, sebelum perendaman di dapatkan nilai 91,02 kg/mm 2 dan setelah perendaman di dapatkan nilai 73,45 kg/mm 2. Terdapat  hanya  beberapa  pada  perendaman  daun  sirih  merah  ( Piper  Crocatum )  terjadi  penurunan terhadap  kekerasan  resin  komposit nanofiiler dengan  nilai p 0,002  dan  pada  perendaman  aquadest steril  terjadi  penurunan    terhadap  kekerasan  resin  komposit nanofiller ( p 0,026  ).  Diharapkan  pada penelitian selanjutnya agar waktu perendaman yang dilakukan bervariasi perkelompok sampel untuk melihat  pengaruhnya  dalam  waktu  yang  berbeda.  Diharapkan  pada  peneliti  selanjutnya  untuk menambahkan  jumlah  daun  sirih  merah  agar  dapat  memberikan  efek  yang  lebih  dominan  terhadap kekerasan resin komposit nanofiller.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]     Ronald Sakaguchi. Craig’s restorative dental materials. Edition 14, 2012.Elsevier Science, Usa
[2] Wow, Nugroho. Resin komposit silorane sebagai bahan restorasi gigi posterior. Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013 5 Okt; II (5): 1
[3] Aulia, Puspitasari, Nahzi. Perbedaan Perubahan Warna Resin Komposit Nanofiller pada Perendaman  Daun Sirih Merah (Piper Crocatum) dan Obat Kumur Non Alkohol, Jurnal Kedokteran Gigi. Banjarmasin, Universitas Lambung Mengkurat, 2017; II (1): 50-51
[4] Putririanti, Herda, Sofyan. Pengaruh saliva buatan terhadap kekuatan tarik diametral resin Komposit micro fine hybrid yang direndam dalam minuman isotonik, Jurnal kedokteran gigi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012; 61 (1): 43-44
[5] Andari,  Wulandari,  Robin.  Pengaruh  Larutan  Kopi  Robusta  terhadap  Kuat  Tekan  Resin Komposit nanofiller, Jurnal Kedokteran Gigi, Jember, Universitas Jember, 2014; II (I): 6-7
[6] Basri, Erlita. Kekerasan permukaan resin komposit nanofiller setelah perendaman alami air sungai dan air, Jurnal kedokteran gigi, Banjarmasin, Universitas lambung Mengkurat, 2017; II (1): 102
[7]      Iqbal, Rustam, Kasman. Analisis nilai absorbansi kadar flavonoid daun sirih merah (piper crocatum) dan daun sirih hijau (piper betle L), Sulawesi Tengah , Universitas Tadulako; 2016; 15 (1): 2
Sinnun Maxillofacial Journal . Vol. 01 No. 02 (Oktober, 2019): 22-29                                  E-ISSN 2714-5646
[8]      Candrasari, Romas, Hasbi, Astuti. Uji daya antimikroba ekstrak etanol daun merah (piper
\         crocatum ruiz & pav.) terhadap pertumbuhan staphylococcus aureus atcc 6538. eschericia coli atcc 11229 Dan Candida albicans atcc 10231 secara in vitro, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2012; 4 (1): 9-10
[9]     Suranto, Adji. khasiat & manfaat madu herbal,  Depok, 2004..
[10]    Handayani, Puspitasari. Dewi. Efek perendaman daun sirih merah (piper crocatum) terhadap kekerasan  permukaan  resin  komposit,  Jurnal  Kedokteran  Gigi,  Banjarmasin,  Universitas Lambung Mengkurat, 2016; 2 (2): 63-64
[11]   Chandra,  Yogyarti.    Agustantina,  Kebocoran  tepi  restorasi  resin  komposit  setelah  aplikasi pasta buah stroberi sebagai bahan bleaching, Jawa timur, Universitas Airlangga, 2012; 1 (2): 128
[12] Dianita Susiani. pengaruh perendaman resin komposit nano hybrid dalam  minuman isotonik terhadap kekuatan tekan , Kediri, Universitas Bhakti Wijaya, 2015; 2 (2)
[13] Jayanthi, Vinond. compresive, evaluation of compressive strenght and flexural strenght of conventional core matrials with nonohybrid composite resin core materials an in vitro study, 2013 ;3 (13)
[14]  Hananta, Ostita. Perbedaan perubahan warna pada permukaan resin komposit nanofiller dan nanohybrid setelah perendaman kopi, Depok. Universitas Indonesia, 2013
[15] Andari, Wulandari. Robin, Efek larutan kopi robusta terhadap kekuatan  tekan resin komposit Nanofiller, Jurnal Kedokteran Gigi, Jember, Universitas Jember,; II (I):
[16] Muh irsyad. Kekerasan permukaan resin akrilik polimerisasi panas setelah di oles dengan gel lidah buaya (aloe vera L) 36%, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2019